La Gaceta industrial (1877-04-10 00:00:00), página 12

viera en ceniza y escoria, obteniéndose por este medio una economía que, con ciertos combustibles y en determinadas circunstancias, puede alcanzar proporciones muy considerables.

Réstanos tan sólo añadir, aunque acaso sea innecesario, que las rejillas Ducastel pueden combinarse de muchas maneras según la forma, disposición y colocación de los generadores, las condiciones especiales de cada caso particular, y el capricho de los constructores.

A.

TEMPLE DEL VIDRIO.

Algunas semanas pasadas en la cristalería de Choisy-le-Roi, me han permitido tomar notas sobre la fabricación del vidrio templado, (procedimiento de la Bastie). Siendo ante todo el éxito del temple una cuestión de cuidados, entrará desde luego en detalles que parecerían quizá algo minuciosos, pero que creo necesarios para el que quiera darse cuenta exacta del trabajo.

Teoría del temple.—El temple es la operación por la que un cuerpo, después de haber sido calentado, se le enfria bruscamente.

Para templar el vidrio se le sumerge, calentado al rojo, en un baño que tiene una temperatura dada. Es decir, que el vidrio, cuando ha recibido su forma definitiva, en lugar de llevarse á un horno especial, en el que se enfria progresivamente después de haber sufrido la operación del recocido, se le recalienta al contrario hasta al rojo, y se sumerge rápidamente en un baño de grasas.

El temple es tanto más energico cuanto más fuertemente se haya calentado el cuerpo, y cuanto más considerable y más rápido haya sido el enfriamiento.

Los efectos del temple son puramente físicos. El temple cambia la constitución molecular del vidrio, le hace menos denso, y sus fragmentos, cuando se les quebrá, no tienen aristas vivas como el vidrio ordinario; comprimidos con la mano, no la hieren.

Este fenómeno de metamorfosis, tiene lugar en condiciones, tanto mejores cuanto menos cohesión tengan entre sí las moléculas. Cuanto más maleable sea el vidrio y más se acerque al estado pastoso, más fácilmente se separarán sus moléculas para agruparse, según una cierta ley.

Un vidrio que no se haya llevado á un estado suficiente de maleabilidad, se templará imperfectamente, y más abajo de cierta temperatura, será insensible á la acción del baño; pero si está demasiado blando se deformará.

Esto conduce, pues, á decir: que el vidrio, para sufrir el temple, debe estar calentado á la temperatura más inmediata á la que produciría su deformación, es decir, hasta el reblandecimiento.

El temple es tanto más energico, cuanto más considerable ha sido el enfriamiento. Pero el vidrio templado en un baño, cuya temperatura sea demasiado baja, se quebra. Si la reacción es excesivamente brusca, la separación de las moléculas se produce de un modo acentuado, y el equilibrio acaba por perderse. En un cierto límite, la temperatura del baño está en razón inversa de la del vidrio.

Se trata ahora de buscar la temperatura mínima del baño, al cual el vidrio calentado hasta el reblandecimiento, es susceptible de ser templado. Esta se halla por tantos y varía: 1.º Con la composición del vidrio: 2.º Con la forma, el espesor y las dimensiones de la pieza: 3.º Con la temperatura del vidrio.

De la influencia de la naturaleza del vidrio en el temple.—Según su composición, un vidrio que entra en fusión y pasa por sus diferentes estados de maleabilidad á temperaturas muy variables, la del baño debe también variar.

Quedan todavía por hacer muchos experimentos, y debiera poderse determinar a priori, cuál es la temperatura y la naturaleza del baño que convendría mejor para un vidrio cuya composición exacta se diere.

Se puede decir, en general, que el baño debe ser tanto más caliente cuanto más retardado es el momento en que el vidrio se reblaneece.

Cristal.—Todo cristal se templá en un baño de grasa pura, cuya temperatura varía entre 60° y 120° centígrados.

Se han hecho ensayos concluyentes con el cristal de Baccarat.

La mezcla siguiente: 300 partes de arena; 400 de potasa ó sosa, y 50 de minio, da un cristal que adquiere un temple excelente.

Vidrio.—El vidrio se templá en una mezcla de aceite y de grasa, cuya temperatura varía entre 450° y 300°, y que es tanto más elevada cuanto más difícilmente se funde el vidrio.

Las proporciones en que entran la cal y la sosa en las composiciones, influirán, pues, de una manera notable en la temperatura del baño.

El vidrio de Bohemia, á base de potasa, se templá en un baño que alcance por lo menos 300°.

La temperatura del cristal varía con el espesor y la forma de las piezas.—Diferentes piezas obtenidas con el cristal procedente de un mismo crisol, deben, según su forma, su espesor y sus dimensiones, recalentarse más ó menos antes de sufrir el temple; la temperatura del baño debe también variar dentro de ciertos límites. Las piezas espesas además de necesitar una recalentación mayor, exigen un baño un poco más templado. Así en Choisy-le-Roi, los tubos para mecheros de gas, los de lámparas etc., se templan en un baño á 60°; los vasos, las copas, etc., según su forma y dimensiones, se templan en baños que marcan 60°, 65°, 70° y 75°; las botellas, bombas, etc., se templan en baños que varían entre 75° y 90°.

Composición del baño para el vidrio y el cristal.—La composición del baño tiene una influencia notable. No todos los vidrios son susceptibles de ser templados. En el agua, el vidrio se quiebra casi siempre. La grasa perfectamente purificada, y los aceites virgenes exentos de toda mezcla, dan muy buenos resultados.

La grasa pura se emplea para el temple del cristal, de preferencia al aceite, á pesar de que las piezas templadas en aceite se limpien con menos gasto; exigiendo el temple del vidrio un baño cuya temperatura varía entre 450° y 300°; no puede emplearse en modo alguno la grasa pura, en razón á su punto de ebullición, por lo que se ha recurrido á una mezcla de ¼ partes de aceite de linaza y de ¾ de grasa.

La glicerina pura ó ciertas mezclas de grasa y de glicerina, que no entran en ebullición sino hacia los 300°, podrían emplearse con ventaja para el temple del vidrio.

Un baño de grasa que no fuese perfectamente homogéneo que contuviese impurezas ó una pequeña cantidad de agua, sería impróprio para el temple. Esto nos explica por qué una grasa nueva no debe emplearse nunca antes de haberla calentado primeramente durante cuatro ó cinco días á una temperatura constante de 150° así sirve por una infinidad de tiempo, siendo tanto mejor cuanto más vieja es.

En toda fábrica es preciso tener constantemente un baño